---
title: 连续热镀铝锌钢板
desc: 具有良好的机械加工性能和更优秀的耐腐蚀性能 ，表面具有美丽的晶花结构 ，适用于建筑、家电等对成型性和耐 腐蚀性有更高要求的内外覆盖件和结构件。
models: 
  - GB/T14978 ，EN10346：DC(X)51D+AZ, DC(X)52D+AZ, S220GD+AZ, S250GD+AZ, S280GD+AZ, S300GD+AZ , S320GD+AZ,    S350GD+AZ;
  - ASTM A792/A792M：CSA, CSB, CS C, FS, SS230, SS255, SS275, SS340
place: 嘉祥科伦普重工有限公司
publishedTime: 2025-10-21
images: 
  - /images/product/20251023102339.jpg
detail: 
spec: 
  - '厚度(Thickness)：0.32~2.0mm'
  - '宽度(Width):  1000~ 1540mm'
  - '等厚镀层(Equal-Thickness Coating)：AZ60-Z150'
packaging: 
slug: '2'
---

## 力学性能

| 用途（Purpose） | 牌号（Grade） | 屈服强度（Yields strength/Re/MPa） | 抗拉强度（Tensile strength/Rm/MPa） | 断后伸长率（Elongation/A80/%） |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **一般用（Commercial）** | DC01/51D·AZ | — | ≥500 | ≥22 |
| **冲压用（Drawing）** | DC03/53D·AZ | ≥300 | ≥420 | ≥26 |
| **结构用（Structure）** | S250GD·AZ | ≥250 | ≥330 | ≥19 |
| **结构用（Structure）** | S280GD·AZ | ≥280 | ≥360 | ≥18 |
| **结构用（Structure）** | S300GD·AZ | ≥300 | ≥380 | ≥17 |
| **结构用（Structure）** | S320GD·AZ | ≥320 | ≥390 | ≥17 |
| **结构用（Structure）** | S350GD·AZ | ≥350 | ≥420 | ≥16 |

1. 无明显屈服时，采用 Rp0.2；否则采用 Rel。结构钢采用 ReH。
2. 当产品公称厚度大于 0.5mm 但小于 0.7mm 时，断后伸长率允许下降 2%；当产品公称厚度小于 0.5mm 时，断后伸长率允许下降 4%。

## 用途

| 用途（Purpose） | 牌号（Grade） | 屈服强度（Yields strength/Re/MPa） | 抗拉强度（Tensile strength/Rm/MPa） | 断后伸长率（Elongation/A80/%） |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **一般用（Commercial）** | CSA | 205-410 | - | ≥20 |
| **冲压用（Drawing）** | CSB | 245-410 | - | ≥20 |
| **结构用（Structure）** | CSC | 205-450 | - | ≥15 |
| **结构用（Structure）** | FS | 170-275 | - | ≥24 |
| **结构用（Structure）** | SS230 | ≥230 | ≥310 | ≥20 |
| **结构用（Structure）** | SS255 | ≥255 | ≥360 | ≥18 |
| **结构用（Structure）** | SS275 | ≥275 | ≥380 | ≥16 |
| **结构用（Structure）** | SS340¹级（class1） | ≥340 | ≥450 | ≥12 |

---

> 表面处理: 涂油、钝化或无铬钝化、钝化+涂油、无铬钝化+涂油、耐指纹或无铬耐指纹